## PENGARUH PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Yoppi Juli Priyono Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta
N a d i a Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta
ABSTRAK : Beton merupakan material yang umum digunakan untuk Struktur. Hal ini disebabkan karena Beton mempunyai banyak keunggulan jika dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Namun demikian beton  memiliki  salah  satu  kelemahan  yaitu  berat  jenisnya  cukup  tinggi  sehingga  beban  mati  pada  suatu struktur  menjadi  besar.  Beberapa  metode  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  berat  jenis  beton  ini, diantaranya  adalah  dengan  memakai  agregat  ringan.  Salah  satu  metode  untuk  menjadikan  Beton  ringan adalah  dengan  penambahan  bahan  limbah Styrofoam .  Namun  pengurangan  berat  jenis  ini  tidak  diikuti dengan  penambahan  kuat  tekan  Beton,  sehingga  sampai  saat  ini  beton  ringan  dengan  menggunakan styrofoam hanya  dipakai  untuk  bagian  non  Struktur.  Untuk  maksud  tersebut,  maka  penelitian  ini  dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Styrofoam sebagai pengganti agregat kasar pada Beton Normal dengan  persentase  penambahan Styrofoam sebesar  1%,  2%  dan  3%  dari  berat  campuran  Beton  Normal. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  didapat  bahwa  pada  penambahan  1% stryofoam akan  menurunkan  berat volume  beton  rata-rata  sebesar  12%  dengan  rincian  campuran  1%  (turun  13%)  ,  2%  (turun  22%)  ,  3% (turun 32%). Selain hal tersebut penambahan stryofoam pada beton menurunkan kuat tekan beton normal. Untuk penambahan Styrofoam sebesar 1% terjadi penurunan 54%, 2% sebesar 57% dan 3% sebesar 87%.
Kata kunci : Stryofoam, Berat volume Beton, Kuat Tekan
ABSTRACT : Concrete is a common material used to structure. It is caused by concrete has a lot of excellence compared with the other buildings. However, concrete has one weakness is heavy its kind high enough so that the  dead  load  on  a  structure  to  become  larger.  Some  method  can  be  used  to  reduce  in  weight  this  kind  of concrete among the preparations are wearing light aggregate. One of the methods to make light concrete is by addition  of  waste  styrofoam  material.  But  the  reduction  of  the  specific  gravity  of  this  is  not  followed  by  the addition  of  strong  press  concrete,  so  until  now  light  concrete  by  using  styrofoam  only  worn  to  the  non structure.  To  the  research  is  made  to  know  how  big  the  influence  of  styrofoam  as  a  substitute  for  an  rough aggregate on concrete normal with the addition of styrofoam 1 %, 2 % and 3 % of the weight of a mixture of normal concrete. The research conducted by acquired that to adding 1 % stryofoam will lower heavy volume concrete reaching an average of 12 % with the details of a mixture of 1 % ( down 13 % ), 2 % ( down 22 % ), 3 %  (  down  32  %  ).In  addition  to  this  the  addition  of  stryofoam  on  concrete  lowering  strong  press  concrete normal. For the addition of styrofoam 1 % decline in 54 %, 2 % of 57 % and 3 % of 87 %.
Keywords: stryofoam, concrete weight volume, compression

## PENDAHULUAN
Kemajuan      teknologi      dan      krisis  ekonomi yang  terjadi  di  Indonesia,  mengarahkan pembangunan      infrastruktur    pada penggunaan  Struktur      dengan      material ringan.  Tetapi      secara  keseluruhan  tidak berdampak pada peningkatan KekuatanStruktur..      Penggunaan      material ringan      sebagai      bahan      pembentuk struktur  akan mengurangi   berat   total   dari suatu      bangunan,  sehingga      mengurangi bagian   pendukung   dan pondasi.
Dalam  beberapa  campuran    pembuatan Beton,   salah  satu bahan alternatif tambahan yang  digunakan  adalah Styrofoam .  Beton yang  dibuat  dengan  penambahan Styrofoam dapat      disebut      Beton- Styrofoam ( Styrofoamconcrete )    yang      disingkat Styrocon . Styrofoam mempunyai      berat jenis sangat kecil yaitu berkisar antara 13-16 kg/m 3 . Penggunaan Styrofoam dalam  beton ringan  dapat  digunakan  sebagai    pengganti sebagian  agregat  kasar,  atau  sebagai pengganti sebagian agregat halus.
Perkembangan  konstruksi  bangunan  pada saat  ini  yang  dipengaruhi  dari  tingginya pemanasan  global,  mengakibatkan issue yang cukup  serius.  Sehingga  membuat  para  ahli konstruksi berlomba-lomba dalam mengusung  konsep green  building .  Salah satu cara menerapkan konsep green building adalah dengan menggunakan kembali ( reuse) material  bekas  atau  sampah  sebagai  bahan
bangunan.  Dengan  begitu  akan  mengurangi biaya  dan  dapat  meningkatkan  kegunaan sampah.
Sampah      juga      menjadi      salah      satu masalah      di  perkotaan,      dimana penduduknya      dengan lifestyle sedemikian rupa      memiliki      tingkat  konsumtif  yang tinggi  sehingga  sampah  yang  dihasilkan  juga tidak sedikit. Sampah/material   juga   terdiri atas      bermacam      jenis,      salah      satunya adalah   sampah anorganik yang sulit terurai, antara lain styrofoam . Untuk menguraikannya  perlu waktu  jutaan      tahun, ditambah  lagi  sampah  baru  maka  kumpulan sampah  itu  akan  tidak  terkontrol.  Untuk  itu harus ada solusi bagaimana cara mengontrol sampah  tersebut,  salah  satunya  dengan menerapkan  konsep 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle . Reuse berarti menggunakan  kembali  sampah  yang  masih dapat  digunakan  untukfungsi  yang  sama ataupun  fungsilainnya. Reduce berarti mengurangi segalas esuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah  kembali  (daurulang)  sampah menjadi  barang  ataup  roduk  baru  yang bermanfaat.
Produksi  sampah  pada  tahun  2013      di Jakarta      mencapai      6.500      ton/hari. Bagaimana   jika   sampah   tersebut   hanya tertimbun  begitu  saja  tanpa  ditanggulangi? Semakin  lama  kota  Jakarta  akan  dipenuhi sampah.

## Identifikasimasalah
1. Apakah  dengan  penambahan Styrofoam dapat  mengurangi  berat  Beton  pada Beton Normal?
2. Seberapa  besar  pengaruhnya Styrofoam ini terhadap penurunan Berat Jenis Beton Normal?
3. Seberapa  Besar  pengaruhnya Styrofoam ini  terhadap  penurunan  Kuat  Tekan Beton Normal?
4. Bagaimana  hubungan  antara  penurunan Berat  Jenis  dan  Kuat  Tekan  akibat penambahan Styrofoam pada Beton?

## PerumusanMasalah.
Beton  merupakan  Bahan  bangunan  yang paling  sering  digunakan  dalam  Struktur Bangunan,  sehingga  ber-macam-2  inovasi dilakukan  terhadap  Beton  ini  untuk  diteliti pengaruh dan manfaatnya. Sedangkan Bahan Styrofoam merupakan  bahan  limbah  yang berat jenisnya kecil (beratnya sangat ringan) dan  terutama  sering  digunakan  untuk mencegah  pengaruh  panas  dari  luar.  Oleh sebab  itu,  bagaimana  jika  kedua  bahan  ini dicoba  untuk  dicampurkan  agar  dapat mengambil manfaat demi menambah wawasan keilmuan, maupun manfaat industri konstruksi.

## Batasan Masalah
1. Kuat  Tekan  Beton  Rencana  adalah  Beton Normal (K.225)
2. Butiran Styrofoam dengan variasi
persentase  sebesar  0%,      1%,  2%,  3% terhadap      volume    campuran.  Diameter
butiran    Styrofoam    yang      digunakan berkisar  antara  3-10  mm  dengan  berat satuan 22,89 kg/m 3
3. Mix design menggunakan metode SNI 03- 2834-2000.
4. Benda  uji  berbentuk  silinder  dengan diameter      150  mm  dan  tinggi  300  mm. Jumlah  benda  uji  adalah  4  buah  untuk setiap  variasi  persentase  penambahan Styrofoam.
5. Semen Portland type I merk Tiga Roda
6. Agregat  kasar  yaitu  kerikil  dari  Gunung Sembung  dengan  ukuran<  20  mm  dan agregat  halus  yaitu  pasir  dari  Bangka dengan ukuran< 5 mm.
7. Air yang digunakanadalah air PDAM
8. Pengujian  Kuat  Tekan  Beton  dilakukan padaumur 28 hari.

## TujuanPenelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  nilai  Kuat Tekan Beton dengan komposisi campuran Styrofoam .
2. Untuk  mengetahui  hubungan  nilai  Kuat Tekan  Beton  dengan  Berat  Jenis  Beton pada campuran Beton Normal.

## Diagram Fish Bone
HipotesisPenelitian.
1. Makin besar persentase penambahan bahan Styrofoam ,  maka  Beton  akan semakin berkurang Kuat Tekannya.
2. Makin besar persentase penambahan bahan Styrofoam, maka  Beton  akan semakin  berkurang  Berat  Volume (Berat  Jenis)  nya  atau  akan  semakin ringan.

## LANDASAN TEORI PengertianBeton
Beton  adalah  campuran  antara  semen portland atau  semen  hidrolik  yang  lain, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk  massa  padat (SNI-03-2847- 2002) .  Seiring  dengan  penambahan  umur, beton  akan  semakin  mengeras  dan  akan mencapai kekuatan rencana ( f’c ) pada usia 28 hari.
Beton  dapat  dibagi  atas  3  jenis  berdasarkan Berat volumenya, yaitu:
a) Beton ringan    :   berat  volume < 1.900 kg/m³
b) Beton normal  :   berat  volume 2.200 kg/m³ – 2.500 kg/m³
c) Beton berat      :   beratvoume> 2.500 kg/m³

## Styrofoam
Styrofoam atau plastik busa masih termasuk golongan  plastik.    Umumnya Styrofoam (polystyrene foam) berwarna putih. Styrofoam merupakan  bahan  plastik  yang memiliki  sifat  khusus  dengan  struktur  yang tersusun  dari  butiran  dengan  kerapatan rendah,  mempunyai  bobot  ringan,  dan terdapat  ruang  antar  butiran  yang  berisi udara  yang  tidak  dapat  menghantar  panas, sehingga  hal  ini  membuatnya  menjadi insulator panas yang baik.
Sifat– sifat Styrofoam :
a) Mempunyai  berat  jenis  yang  relatif ringan.
b) Tahan  terhadap  asam,  basa,  dan  zat korosif.
c) Mempunyai  titik  leleh  pada  suhu  102 0 - 106 0 C.
d) Mampu menahan panas.
e) Dapat  memperlambat  timbulnya  panas hidrasi
f) Dapat  mengurangi  beban  gempa  yang berkerja  lebih  kecil  karena  berat struktur beton berkurang.

## METODOLOGI PENELITIAN

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  eksperimen yang  dilaksanakan  di  Laboratorium.  Hasil penelitian  berupa  data-data  kasar,  selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruh styrofoam sebagai  pengganti  agregat  kasar pada  kuat  tekan  beton.  Adapun  hasil  dari pengujian  yang  telah  dilakukan,  dinyatakan dalam bentuk tabel dan grafik.
Hasil pemeriksaan Berat volume rata- rata
Jenis Benda Uji Kadar styrofo am Ukuran Benda Uji Berat Volume rata- rata
(kg/m 3 ) Diamet er (cm) Tinggi (cm) BN 0% 15 30 2286,7 BCS 1%  1% 15 30 1992,5 BCS 2%  2% 15 30 1781,0 BCS 3%  3% 15 30 1560,1 Berat Volume Rata-Rata
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat  diketahui bahwa berat volume beton terbesar terdapat pada  variasi  beton  normal  yaitu  sebesar 2286,7  Kg/m3.  Berat  volume  beton  terkecil terdapat  pada  variasi  beton  variasi  BCS  3% yaitu  sebesar  1560,1  Kg/m3.  Dari  hasil-hasil tersebut  terlihat  bahwa  berat  volume  beton yang ada sangat bervariasi, hal ini dikarenakan  berat  styrofoam  lebih  ringan dibandingkan  dengan  berat  kerikil.  Semakin
bertambahnya Styrofoam maka semakin kecil berat  volume  beton.  Hal  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  proporsi  campuran  beton dan  proses  pemadatan  beton  pada  saat pengecoran. Kekuatan beton yang lebih besar dapat  dicapai  dengan  mempergunakan campuran  yang  lebih  ”kaya”  semen  serta memadatkannya  sampai  berat  volume  beton yang lebih besar.

## Kuat Tekan Beton
Kuat tekan setiap variasi dengan penggantian Styrofoam  pada  sebagian  agregat  kasar sebesar 1%, 2% dan 3% dari berat Beton. Hasil Pengujian rata-rata pada umur 28 hari
KodeBet on Berat Volume Beton (Kg/m 3 ) f'c Silinder (Mpa) σ'kbk (Kg/c m2) BN 2286,7 17,1 210,1 BCS-1% 1992,5 7,8 95,6 BCS-2% 1781,0 7,3 90,0 BCS-3% 1560,1 3,0 37,0 Grafik Kuat Tekan Beton Rata-Rata
Dari  Grafik  dapat  dilihat  bahwa  kuat  tekan beton yang tertinggi terdapat pada Campuran Beton  penggantian  sebagian  kerikil  dengan Styrofoam 1%  (BCS-1%)  yaitu  sebesar K=115,2  kg/cm 2 dan  kuat  tekan  beton  yang terendah  terdapat  pada  Campuran  Beton penggantian sebagian kerikil dengan
Styrofoam 3%  (BCS-3%)  yaitu  sebesar K=44,5 kg/cm 2
Hasilkorelasidenganmenghilangkancampura n Styrofoam 1%,:

## KESIMPULAN
1. Beton  dengan  campuran Styrofoam sebagai  pengganti  agregat  kasar menghasilkan  penurunan  Kuat  Tekan Beton.  Penurunan  Kuat  Tekan  Beton ini  bertambah,  dengan  bertambahnya persentase jumlah Styrofoamnya.
2. Setiap  penambahan Styrofoam ,  dapat mengurangi bobot (berat) campuranBeton, sehingga Beton lebih ringan atau Berat volumenya berkurang. Makin besar jumlah
Styrofoam, makin kecil Berat volumenya (makin ringan)
3. Makin  besar  persentase  penambahan bahan  Styrofoam  sebagai  pengganti sebagian  agregat  kasar,  beton  makin ringan namun kuat tekannya
berkurang.
4. Penambahan Styrofoam pada  beton tidak  menghasilkan  penurunan  kuat tekan  beton  secara  linier  terhadap beton  normal,  namun  dengan  berupa persamaan  garis  lengkung  sebagai berikut: y = 869,4x2 – 5796x + 210 .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Antono,  A,  1995, BAHAN  KONSTRUKSI TEKNIK  SIPIL ,  Penerbit  Universitas
Atma Jaya, Yogyakarta
2. Antono,  A,  1995, TEKNOLOGI  BETON , Penerbit Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta.
3. Murdock,  L.  J.,  dan  Brook,  K.  M.,  1986, BAHAN DAN PRAKTEK BETON ,
4. Samekto,  W.  dan  Rahmadiyanto,  C.  2001.
TEKNOLOGI BETON , Kanisius, Yogyakarta 5. Tjokrodimulyo, Kardiyono, 1995,
TEKNOLOGI  BETON ,  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta
6. TATA  CARA  PEMBUATAN  RENCANA CAMPURAN BETON NORMAL , Jakarta
7. http://agoestanto.files.wordpress.com/2 011/10/bab-vi.d.